## TATA CARA RANCANGAN CAMPUR UNTUK MEMBUAT BATA RINGAN CELLULAR LIGHTWEIGHT CONCRETE (CLC)
Jusuf J. S. Pah 1 (yuserpbdaniel@yahoo.co.id)
Claracelia I. Ratrigis 2 (bella.ratrigiz97@gmail.com)
Dantje A. T. Sina 3 (dantjesina@staf.undana.ac.id)

## ABSTRAK
Meskipun  saat  ini  produksi  bata  ringan  CLC  terus  meningkat  dan  semakin  banyak  digunakan sebagai  bahan  dinding  untuk  konstruksi  bangunan,  terdapat  sebuah  masalah  yaitu  belum  ada standar tata cara rancang campur untuk pembuatan bata ringan yang dimaksud sebagai panduan dalam  melakukan  proses  produksi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  tidak  cukup  banyaknya  penelitian yang  telah  dilakukan  untuk  menyediakan  tata  cara  rancang  campur  tersebut.  Penelitian  ini bermaksud  untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut  sehingga  bertujuan  untuk  menyediakan  tata cara rancang campur untuk produksi bata ringan CLC. Tata cara rancangan campur tersebut akan disajikannya dalam bentuk modul komputer. Dalam penelitian ini telah berhasil dibuat tata cara rancang campur bata ringan CLC yang terdiri atas Modul 1 yang bertujuan untuk membantu user dalam  menentukan  volume  pasir  dan  volume  semen  dalam  pembuatan  1  m 3 rancangan  campur bata ringan CLC, Modul 2.1 yang bertujuan untuk menentukan volume air untuk campuran dan volume  air  untuk  foam  generator  berdasarkan  boros,  sedang  atau  hematnya  volume  air  untuk foam dalam pembuatan 1 m 3 rancangan campur bata ringan CLC, dan Modul 2.2 yang bertujuan untuk  menentukan  volume  air  untuk  foam  generator  dan  volume  air  untuk  campuran berdasarkan  boros,  sedang  atau  hematnya  volume  air  untuk  campuran  dalam  pembuatan  1  m 3 rancangan campur bata ringan CLC.
Kata kunci: Bata Ringan CLC, Tata Cara, Rancangan Campur, Modul Komputer

## ABSTRACT
Despite the growing production and wider usage of CLC bricks nowadays as wall materials for building construction, there has no standard mix-design-procedures for the manufactures of the bricks in question to guide them in carrying out the production process. The lack thereof might be caused by no sufficient research has been carried out to provide the intended mix-design. This research  seeked  to  answer  that  lack,  and  was  aimed  at  providing  a  mix-design-procedures  for the  production  of  CLC  bricks.  The  procedure  will  be  presented  in  the  form  of  a  computer module. In this research, a design procedure for lightweight brick has been successfully created the CLC which consists of Module 1 to assist  the user  in  determining  sand  volume and  cement volume  in  manufacture  of  1  m 3 mixed  design  of  CLC.  Module  2.1  aims  to  determine  water volume for mixture and water volume for foam generator by intensive, moderate or thrifty water volume for the foam in manufacture of 1 m 3 mixed design of CLC. Module 2.2 aims to determine the water volume for foam generator and water  volume  for  mixture  by  wasteful,  moderate  or thrifty  water  volume  to  the  mixture  in manufacture of 1 m 3 mixed design of CLC.
Keywords: CLC Lightweight Brick, Procedure, Mixed Design, Computer Module

## PENDAHULUAN
Pembangunan  dalam  dunia  konstruksi  semakin  meningkat  karena  pertambahan  penduduk  yang semakin  tinggi.  Seiring  dengan  banyaknya  pembangunan,  maka  muncul  berbagai  jenis  bahan
1 Prodi Teknik Sipil, FST Undana;
2 Prodi Teknik Sipil, FST Undana, (penulis korespondensi);
3 Prodi Teknik Sipil, FST Undana.
bangunan baru dalam dunia konstruksi yang lebih memudahkan pengerjaan, salah satunya adalah bata  ringan.  Bata  ringan  merupakan  bahan  bangunan  non-struktural  yang  digunakan  pada pasangan dinding dalam pembangunan gedung-gedung bertingkat dan rumah tinggal. Di pasaran terdapat beberapa jenis bata ringan, salah satunya adalah bata ringan jenis Cellular Lightweight Concrete  (CLC).  Bata  ringan  Cellular  Lightweight  Concrete  (CLC)  adalah  beton  selular  yang mengalami proses curing yang berlangsung secara alami. Bahan pembentuk bata ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC) adalah semen, pasir, air, dan foam agent.
Dalam  pembuatan  beton,  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  merupakan  salah  satu  acuan  yang digunakan  dalam  pembuatannya.  Tata  cara  pembuatan  rencana  campuran  untuk  beton  normal terdapat  pada  SNI  03-2834-2000,  tata  cara  rencana  pembuatan  campuran  beton  ringan  dengan agregat  ringan  terdapat  pada  SNI  03-3449-2002,  sedangkan  tata  cara  rancangan  campur  untuk bata  ringan  Cellular  Lightweight  Concrete  (CLC)  belum  ada.  Karena  sejauh  ini  belum  ada  tata cara rancangan campur untuk membuat bata ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC) seperti pada beton, maka penelitian ini bertujuan membuat tata cara rancangan campur dari Bata Ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC).

## KAJIAN PUSTAKA

## Bata Ringan
Bata  ringan  adalah  bata  yang  memiliki  berat  jenis  (density)  yang  lebih  ringan  dari  bata  pada umumnya  (Ngabdurrochan,  2009).  Kelebihan  utama  pada  bata  ringan  adalah  pada  berat volumenya  yang  kecil,  sehingga  apabila  digunakan  pada  bangunan  tingkat  tinggi  akan mengurangi  berat  sendiri  pada  bangunan  secara  signifikan.  Di  pasaran  terdapat  dua  jenis  bata ringan yaitu bata ringan Autoclaved Aerated Concrete (AAC) dan Cellular Lightweight Concrete (CLC). Secara umum ada beberapa kriteria yang membedakan bata ringan AAC dan CLC yaitu bahan dasar pembuatan, karakteristik, proses produksi, ukuran dan harga.

## Bata Ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC)
Bata  ringan  Cellular  Lightweight  Concrete  (CLC)  adalah  beton  selular  yang  mengalami  proses curing yang berlangsung secara alami.

## Bahan Penyusun Bata Ringan CLC
Dalam  pembuatan  bata  ringan,  bahan-bahan  yang  digunakan  untuk    membuat  bata  ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC) adalah semen, agregat halus (pasir), air dan foam agent.

## Agregat Halus (Pasir)
Agregat  halus  adalah  pasir  alam  sebagai  hasil  disintegrasi  alami  batuan  atau  pasir  yang dihasilkan  oleh  industri  pemecah  batu  dan  mempunyai  ukuran  butir  terbesar  5,0  mm  (SNI-03- 2847-2002).

## Foam Agent
Faktor air foam agent merupakan perbandingan antara volume foam agent  dan volume air pada campuran.  Foam  agent  merupakan  zat  yang  mampu  memperbesar  volume  bata  beton  ringan tanpa menambah berat dari beton ringan itu sendiri. Bahan pembentuk foam agent dapat berupa bahan  alami  berupa  protein  dan  bahan  buatan  berupa  sintesis.  Foam  agent  yang  berasal  dari bahan alami memiliki kepadatan 80 gram/liter dan dapat mengembang 12,5 kali. Foam ini relatif stabil  dan  memiliki  kekuatan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  foam  sintesis  (Tansajaya dan Nadia, 2008).
Pada  penelitian  ini  terdapat  dua  jenis  foam  agent  yang  akan  digunakan  dalam  pembuatan  tata cara  rancang  campur  bata  ringan  Cellular  Lightweight  Concrete  (CLC).  Jenis  foam  agent  yang
digunakan adalah foam agent yang di produksi oleh PT. Banon Con Indonesia dan CV. Gunung Derajat Sejahtera.

## Air
Air  yang  digunakan  pada  campuran  beton  harus  bersih  dan  bebas  dari  bahan  –  bahan  merusak yang  mengandung  oli,  asam,  alkali,  garam,  bahan  organik,  atau  bahan  –  bahan  lainnya  yang merugikan terhadap beton atau tulangan (SNI – 03 – 2847 – 2002)

## Semen
Semen  portland  adalah  semen  hidrolis  yang  dihasilkan  dengan  cara  menggiling  terak  semen Portland terutama yang terdiri atas kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan digiling bersama – sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat dan boleh ditambah dengan bahan tambahan lain (SNI 15 – 2049 – 2004).

## Hubungan Antara Faktor Air Semen dan Faktor Air Foam Terhadap Kuat Tekan dan Berat Volume Bata Ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC)
Dalam pembuatan tata cara rancangan campur bata ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC), pada  langkah  pertama  perlu  diketahui  hubungan  antara  faktor  air  semen  dan  faktor  air  foam terhadap kuat tekan dan berat volume bata ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC). Karena bata ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC) adalah perkembangan yang baru, maka belum ada teori tentang hubungan antara faktor air semen dan faktor air foam terhadap kuat tekan dan berat volume bata ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC).
Pada  tahun  2021,  Tulle  (2021)  melakukan  penelitian  tentang  hubungan  faktor  air  semen  dan faktor air foam terhadap kuat tekan dan berat volume bata ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC),  sehingga  hasil  penelitian  tersebut  akan  menjadi  salah  satu  dasar  teori  dalam  penelitian ini.

## Hubungan Faktor Air Semen Terhadap Kuat Tekan Bata Ringan CLC
Hubungan faktor air semen terhadap kuat tekan bata ringan dinyatakan dalam persamaan berikut:
Tabel 1. Persamaan Grafik Hubungan Antara Faktor Air Semen dan Kuat Tekan Bata Ringan CLC terhadap Faktor Air Foam Agent
Di mana :
Nilai y = Kuat Tekan Bata Ringan (MPa) Nilai x = Faktor Air Foam (FAF)

## Hubungan Faktor Air Foam Agent terhadap Kuat Tekan Bata Ringan CLC
Hubungan faktor air foam terhadap kuat tekan bata ringan dinyatakan dalam persamaan berikut:

## Hubungan Antara Faktor Air Semen dan Kuat Tekan Bata Ringan CLC
FAF Persamaan Untuk Foam Hijau Persamaan Untuk Foam Putih 1 : 80 y = -0.1836x 2 + 0.6073x + 2.0375 y = -0.0424x 2 + 0.6073x + 0.4274 1 : 40 y = -0.113x 2 + 0.113x + 2.2635 y = -1.0452x 2 + 4.661x - 2.906 1 : 20 y = 0.113x 2 - 0.6497x + 1.7268 y = 0.4379x 2 - 1.8785x + 2.8285
Tabel 2. Persamaan Grafik Hubungan Antara Faktor Air Foam Agent dan Kuat Tekan Bata Ringan CLC terhadap Faktor Air Semen
Di mana :
Nilai y = Kuat Tekan Bata Ringan (MPa)

## Nilai x = Faktor Air Foam (FAF)

## Hubungan Faktor Air Semen Terhadap Berat Volume Bata Ringan CLC
Hubungan  faktor  air  semen  terhadap  berat  volume  bata  ringan  dinyatakan  dalam  persamaan berikut:
Tabel 3. Persamaan Grafik Hubungan Antara Faktor Air Semen dan Berat Volume Bata Ringan CLC terhadap Faktor Air Foam Agent
Di mana :
Nilai y = Berat Volume Bata Ringan (gr/cm 3 ) Nilai x = Faktor Air Foam Agent (FAF)

## Hubungan Faktor Air Foam Terhadap Berat Volume Bata Ringan CLC
Hubungan  faktor  air  foam  terhadap  berat  volume  bata  ringan  dinyatakan  dalam  persamaan berikut:
Tabel 4. Persamaan Grafik Hubungan Antara Faktor Air Foam Agent dan Berat Volume Bata Ringan CLC terhadap Faktor Air Semen
Di mana :
Hubungan Antara Faktor Air Foam dan Kuat Tekan Bata Ringan CLC
FAS Persamaan Untuk Foam Hijau Persamaan Untuk Foam Putih 0,40 y = -0.4379x 2 + 1.1158x + 1.7833 y = 0.4802x 2 - 1.7232x + 2.2353 0,50 y = -0.339x 2 + 0.5367x + 2.32 y = -1.0876x 2 + 4.0254x - 1.4653 0,60 y = -0.0847x 2 - 0.3672x + 2.659 y = -0.1695x
2 + 0.3107x + 1.7268

## Hubungan Antara Faktor Air Semen dan Berat Volume Bata Ringan CLC
FAF Persamaan Untuk Foam Hijau Persamaan Untuk Foam Putih 1 : 80 y = -0.112x 2 + 0.4179x + 0.8912 y = -0.1086x 2 + 0.5493x + 0.478 1 : 40 y = -0.0503x 2 + 0.1229x + 1.1031 y = -0.1647x 2 + 0.7336x + 0.4189 1 : 20 y = -0.041x 2 + 0.0746x + 0.9133 y = 0.15x
2 - 0.635x + 1.5209

## Hubungan Antara Faktor Air Foam dan Berat Volume Bata Ringan CLC
FAS Persamaan Untuk Foam Hijau Persamaan Untuk Foam Putih 0,40 y = -0.1037x 2 + 0.2895x + 1.0113 y = -0.0106x 2 + 0.101x + 0.8282 0,50 y = -0.0589x 2 + 0.0453x + 1.2927 y = -0.2309x 2 + 0.7781x + 0.5949 0,60 y = -0.0665x 2 + 0.0818x + 1.1218 y = -0.0805x 2 + 0.2308x + 0.998

## Nilai x = Faktor Air Foam Agent (FAF)

## Hubungan  Antara  Faktor  Air  Semen  dan  Faktor  Air  Foam  terhadap  Kuat  Tekan Bata Ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC)
Berdasarkan  persamaan  grafik  dari  hasil  penelitian  Tulle  (2021),  nilai  X menunjukan  faktor  air semen  atau  faktor  air  foam,  sedangkan  nilai  Y  menunjukan  kuat  tekan  atau  berat  volume  bata ringan  CLC.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  maka  pada  penelitian  yang akan penulis teliti, perlu diubah nilai X menjadi kuat tekan bata ringan CLC, sedangkan nilai Y diubah menjadi faktor air semen atau faktor air foam.
Penentuan hubungan antara faktor air semen dengan kekuatan bata ringan Cellular Lightweight Concrete  (CLC)  di  bagi  menjadi  dua  berdasarkan  jenis  foam  yang  digunakan,  yaitu  foam  hijau dan foam putih. Pada masing-masing jenis foam  sudah terdapat hasil uji  kuat tekan bata ringan pada  masing-masing  jenis  foam  yang  didapatkan  dari  penelitian  sebelumnya  dengan  judul “Hubungan  Antara  Faktor  Air  Semen  dan  Faktor  Air  Foam  Agent  terhadap  Kuat  Tekan  dan Berat  Volume  Bata  Ringan  Cellular  Lightweight  Concrete  (CLC)”  (Tulle,  2021).  Berikut  ini akan ditampilkan hubungan antara faktor air semen dan faktor air foam terhadap kuat tekan bata ringan CLC.

## Hubungan Antara Faktor Air Semen dengan Kuat Tekan Bata Ringan Pada Foam Hijau
Hubungan  antara  faktor  air  semen  dengan  kuat  tekan  bata  ringan  pada  jenis  foam  hijau dinyatakan dalam persamaan berikut:

## Tabel 5. Persamaan Grafik Hubungan Antara Faktor Air Semen dengan Kuat Tekan Bata
Ringan untuk Foam Hijau
Di mana :

## Nilai x = Kuat Tekan Bata Ringan (MPa)
Nilai y = Faktor Air Semen (FAS)

## Hubungan Antara Faktor Air Semen dengan Kuat Tekan Bata Ringan Pada Foam Putih
Hubungan  antara  faktor  air  semen  dengan  kuat  tekan  bata  ringan  pada  jenis  foam  putih dinyatakan dalam persamaan berikut:
Tabel 6. Persamaan Grafik Hubungan Antara Faktor Air Semen dengan Kuat Tekan Bata Ringan untuk Foam Putih
Hubungan Antara Faktor Air Semen dengan  Kuat Tekan FAF Persamaan untuk foam hijau 1 : 80 y = 8.17x 2 - 38.94x + 46.73 1 : 40 y = -0.33x 2 + 0.96x - 0.10 1 : 20 y = 2.20x 2 - 4.87x + 3.08
Hubungan Antara Faktor Air Semen dengan  Kuat Tekan
FAF Persamaan untuk foam putih
1 : 80
y = 0.05x 2 + 0.08x + 0.27 1 : 40 y = -0.25x 2 + 0.81x - 0.05 1 : 20 y = -1.96x 2 + 4.16x -1.60
Di mana :

## Nilai x = Kuat Tekan Bata Ringan (MPa) Nilai y = Faktor Air Semen (FAS)

## Hubungan Antara Faktor Air Foam dengan Kuat Tekan Bata Ringan Pada Foam Hijau
Hubungan antara faktor air foam dengan kuat tekan bata ringan pada jenis foam hijau dinyatakan dalam persamaan berikut:
Tabel 7. Persamaan Grafik Hubungan Antara Faktor Air Foam dengan Kuat Tekan Bata Ringan untuk Foam Hijau
Di mana :

## Nilai x = Kuat Tekan Bata Ringan (MPa)
Nilai y = Faktor Air Foam (FAF)

## Hubungan Antara Faktor Air Foam dengan Kuat Tekan Bata Ringan Pada Foam Putih
Hubungan antara faktor air foam dengan kuat tekan bata ringan pada jenis foam putih dinyatakan dalam persamaan berikut:
Tabel 8. Persamaan Grafik Hubungan Antara Faktor Air Foam dengan Kuat Tekan Bata Ringan untuk Foam Putih
Di mana :
Nilai x = Kuat Tekan Bata Ringan (MPa) Nilai y = Faktor Air Foam (FAF)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  di  Kampus  Universitas  Nusa  Cendana,  Program  Studi  Teknik  Sipil  dan waktu  pelaksanaan  penelitian  berlangsung  sejak  judul  penelitian  disetujui  yaitu  pada  bulan Oktober  2019.  Pembuatan  modul  komputer  dimulai  dari  bulan  Februari  2020  sampai  bulan Agustus  2020  dan  hasil  penelitian  dari  Pah,  JJS  et.al.  (2021)  digunakan  untuk  melengkapi modul-modul yang telah dikerjakan, sehingga penelitian ini berakhir pada bulan Agustus 2021.

## Tahapan Pelaksanaan Penelitian
Beberapa tahapan pelaksanaan penelitian yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :
Hubungan Antara Faktor Air Foam dengan  Kuat Tekan
FAS Persamaan untuk foam hijau 0,40 y = -0.03x 2 + 0.09x - 0.01 0,50 y = -0.003x 2 - 0.01x + 0.06 0,60 y = 0.01x 2 - 0.05x + 0.09
Hubungan Antara Faktor Air Foam dengan  Kuat Tekan
FAS Persamaan untuk foam putih 0,40 y = 0.21x 2 - 0.39x + 0.20 0,50 y = 0.05x 2 - 0.18x + 0.16 0,60 y = -0.02x 2 + 0.02x + 0.06
1. Memperoleh  informasi  teoritis  tentang  hubungan  faktor  air  semen  dengan  kekuatan  bata ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC).
2. Memperoleh  informasi  teoritis  tentang  hubungan  faktor  air  foam  dengan  kekuatan  bata ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC).
3. Studi  mengenai  tata  cara  rancangan  campur  bata  ringan  Cellular  Lightweight  Concrete (CLC) yang dilakukan selama ini.
4. Membuat  tata  cara  rancangan  campur  untuk  bata  ringan  Cellular  Lightweight  Concrete (CLC).
5. Mentranslasikan  tata  cara  rancangan  campur  bata  ringan  Cellular  Lightweight  Concrete (CLC) tersebut ke dalam bentuk modul komputer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Langkah-Langkah  Proses  Pembuatan  Bata  Ringan  pada  Pabrik  BrikKoe  Jaya Perkasa
Langkah-langkah  proses  pembuatan  bata  ringan  untuk  1  m 3 campuran,  berdasarkan  hasil wawancara di pabrik BrikKoe Jaya Perkasa adalah sebagai berikut:
1. Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mempersiapkan  pasir  yang  akan  digunakan  sebanyak  480  kg.  Pasir  yang  digunakan  adalah pasir yang lolos ayakan 4,75 mm
3. Membuat  foam  menggunakan  foam  generator  dengan  mencampurkan  1  liter  Foam  Agent yang dilarutkan dengan 40 liter air
4. Mempersiapkan semen yang akan digunakan sebanyak 360 kg
5. Mempersiapkan air yang akan digunakan sebanyak 260 liter
6. Air  yang  telah  disiapkan  dimasukan  terlebih  dahulu  kedalam  mixer,  setelah  itu  semen,  dan pasir dimasukan kedalam mixer dan diaduk hingga campuran merata
7. Foam yang dihasilkan dari foam generator dengan campuran air dan Foam Agent dimasukan kedalam campuran mixer dan diaduk hingga merata
8. Setelah campuran merata, adonan tersebut dituang kedalam cetakan kemudian permukaannya diratakan
9. Campuran bata ringan tersebut dibiarkan mengering
10. Setelah dikeringkan, cetakan bata ringan tersebut dilepas dan disimpan di tempat perawatan.

## Konstruksi  Tata  Cara  Rancang  Campur  Untuk  Bata  Ringan  Cellular  Lightweight Concrete (CLC)
Tata  cara  rancangan  campur  bata  ringan  Cellular  Lightweight  Concrete  ini  akan  dibuat berdasarkan kebiasaan rancang campur yang di praktekan pada pabrik BrikKoe Jaya Perkasa dan berdasarkan  hubungan  teoritis  antara  faktor  air  semen  dan  faktor  air  foam  terhadap  kuat  tekan dan  berat  volume  bata  ringan  Cellular  Lightweight  Concrete,  yang  dihasilkan  dari  penelitian sebelumnya, oleh Pah, JJS et.al. (2021). Langkah pertama yang akan di lakukan untuk membuat tata  cara  rancangan  campur  bata  ringan  Cellular  Lightweight  Concrete  ini  adalah  menentukan volume pasir dan volume semen untuk pembuatan 1 m 3 rancangan campur bata ringan Cellular Lightweight Concrete. Berikut ini langkah tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
Menentukan  Volume  Pasir  dan  Volume  Semen  untuk  1  m 3 Rancangan  Campur  Bata Ringan Cellular Lightweight Concrete
Langkah-langkah dalam menentukan volume pasir dan volume semen adalah sebagai berikut:
1. Menginput jenis semen dan jenis pasir yang akan digunakan
2. Menentukan  berat  target  untuk  berat  jenis  bata  ringan  yang  diinginkan  yang  tidak  melebihi berat  jenis  maksimum.  Berat  jenis  minimum  600  kg/m 3 dan  berat  jenis  maksimum  1000 kg/m 3
3. Menghitung volume pasir (Vs) menggunakan persamaan:
Vs = ( , ( ))
4. Menghitung volume semen (Vc) menggunakan persamaan:

## Vc = 0,62 Vs
Menentukan Volume Air Untuk Campuran dan Volume Air Untuk Foam Generator Untuk 1  m 3 Rancangan  Campur  Bata  Ringan  Cellular  Lightweight  Concrete Berdasarkan  Boros, Sedang atau Hematnya Ukuran Air untuk Foam
Langkah-langkah  dalam  menentukan  volume  air  untuk  campuran  dan  volume  air  untuk  foam generator adalah sebagai berikut:
1. Memperoleh volume semen rencana
2. Memperoleh volume foam rencana dari hasil study ke pabrik BrikKoe Jaya Perkasa
3. Menentukan jenis foam yang akan digunakan yaitu foam hijau dan foam putih
4. Menentukan kekuatan yang direncanakan
5. Menentukan ukuran air untuk foam yang dibagi dalam tiga kategori yaitu boros, sedang dan hemat
6. Menghitung volume air untuk campuran menggunakan persamaan:
Volume air untuk campuran = Faktor Air Semen x volume semen rencana
7. Menghitung volume air untuk foam generator menggunakan persamaan:

## Volume air untuk foam generator =
Menentukan Volume Air Untuk Foam generator dan Volume Air Untuk Campuran Untuk 1  m 3 Rancangan  Campur  Bata  Ringan  Cellular  Lightweight Concrete  (CLC)  Berdasarkan Boros, Sedang atau Hematnya Ukuran Air untuk Campuran
Langkah-langkah  dalam  menentukan  volume  air  untuk  foam  generator  dan  volume  air  untuk campuran adalah sebagai berikut:
1. Memperoleh volume foam rencana dari hasil study ke pabrik BrikKoe Jaya Perkasa
2. Memperoleh volume semen rencana
3. Menentukan jenis foam yang akan digunakan yaitu foam hijau dan foam putih
4. Menentukan kekuatan yang direncanakan
5. Menentukan ukuran air untuk foam yang dibagi dalam tiga kategori yaitu boros, sedang dan hemat
6. Menghitung volume air untuk foam generator menggunakan persamaan:
Volume air untuk foam generator =

## 7. Menghitung volume air untuk campuran menggunakan persamaan:
Volume air untuk campuran = Faktor Air Semen x volume semen rencana
Langkah-langkah  dalam  menentukan  volume  pasir  dan  volume  semen,  menentukan  volume  air untuk campuran dan volume air untuk foam generator berdasarkan boros, sedang atau hematnya ukuran air untuk foam dan  menentukan volume air untuk foam generator dan volume air untuk campuran  berdasarkan  boros,  sedang  atau  hematnya  ukuran  air  untuk  campuran  dalam pembuatan  1  m 3 rancangan  campur  bata  ringan  Cellular  Lightweight  Concrete  (CLC), dinyatakan dalam flowchart yang dapat di akses pada link berikut:
https://drive.google.com/drive/folders/1StKDKmVog2dXW54DHlaAC4RqQxvYHL5Z?usp=shari ng

## Membuat Modul Komputer
Dalam  proses  pembuatan  tata  cara  rancangan  campur  untuk  bata  ringan  Cellular  Lightweight Concrete  (CLC),  dibuat  modul  komputer  untuk  mengaplikasikan  tata  cara  rancangan  campur untuk  bata  ringan  Cellular  Lightweight  Concrete  (CLC).  Penjelasan  serta  tahapan  penggunaan modul dalam pembuatan 1 m 3 rancang campur bata ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC) adalah sebagai berikut:
1. Membuka file excel  “Halaman Depan Modul”. Tampilan dari halaman depan modul seperti gambar berikut ini:

## Gambar 1. Halaman Depan Modul
2. Memasukan  data  input  yang  diinginkan  oleh  user.  Tampilan  input  pada  halaman  depan modul seperti pada gambar berikut ini:
Terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan ketika menginput data,sebagai berikut:
a. Pada Cell E3 user menginput data jenis semen yang digunakan
b. Pada Cell E4 user menginput data jenis pasir yang digunakan
c. Pada  cell  E5  user  menginput  data  berat  rencana  dengan  memilih  list  yang  telah disediakan.
Langkah-langkah  memasukan  data-data  input  adalah  menginput  data  jenis  semen  pada  cell  E3, jenis pasir pada cell E4 dan data berat rencana bata ringan pada cell E5 dengan memilih pada list yang telah disediakan. Berat rencana yang diinginkan tidak boleh melebihi berat jenis maksimum bata ringan yaitu 1000 kg/m3 dan tidak boleh lebih kecil dari 600 kg/m3.
3. Selanjutnya,  setelah  menginput  data  jenis  semen,  jenis  pasir  dan  data  berat  rencana  yang akan digunakan, maka akan diberikan dua pilihan yaitu:
a. Menentukan Volume Air Untuk Campuran dan Volume Air Untuk Foam Generator Berdasarkan Boros, Sedang atau Hematnya Ukuran Air Untuk Foam dengan memilih link yang terdapat pada Cell CD 8
b. Menentukan Volume Air Untuk Foam Generator dan Volume Air Untuk Campuran Berdasarkan  Boros,  Sedang  atau  Hematnya  Ukuran  Air  Untuk  Campuran  dengan memilih link yang terdapat pada Cell EF 8

## Gambar 3. Tampilan Input Menyorot Isian pada Sel EF8
4. Setelah memilih salah satu pilihan pada poin 3 di atas, maka selanjutnya akan menampilkan data-data  yang  akan  di  input  pada  Modul  2.1  ataupun  pada  Modul  2.2.  Berikut  akan ditampilkan data yang di input pada Modul 2.1.
a. User menginput jenis foam yang akan digunakan pada cell E3
b. User menginput kekuatan yang direncanakan pada cell E4
c. User menginput ukuran air untuk foam pada cell E5
Setelah  menginput  ketiga  data  tersebut,  maka  modul  akan  memberikan  dua  pilihan  yaitu Hasil/Keluaran  dengan  memilih  link  pada  cell  CD  7  atau  kembali  ke  halaman  depan  modul dengan memilih link pada cell EF 7 yang telah disediakan pada modul. Jika memilih kembali ke halaman depan, maka modul akan kembali ke halaman depan dan ketika memilih hasil/keluaran.
5. Selanjutnya modul akan menampilkan Hasil/Keluaran dari Perhitungan yang telah dilakukan. Data hasil/keluaran akan ditampilkan pada gambar berikut:

## Gambar 5. Penampilan Data Hasil/Keluaran
a. Data hasil volume pasir dapat dilihat pada cell E3
b. Data hasil volume semen dapat dilihat pada cell E4
c. Data volume air untuk campuran dapat dilihat pada cell E5, di mana pada cell F5 user dapat memilih volume air untuk campuran dalam liter ataupun m 3
d. Data volume air untuk foam generator dapat dilihat pada cell E6, di mana pada  cell F6 user dapat memilih volume air untuk campuran dalam liter ataupun m 3
Setelah  mengetahui  data-data  pada  hasil/keluaran,  maka  selanjutnya  modul  akan  memberikan tiga pilihan yaitu:
a. Kembali  ke  input  dengan  memilih  pada  link  yang  telah  disediakan  pada  cell  CD  8. Jika  memilih  kembali  ke  input  maka  modul  akan  kembali  menampilkan  data-data yang akan di input
a. Hasil  lengkap  dengan  memilih  pada  link  yang  telah  disediakan  pada  cell  EF  8.  Jika memilih  hasil  lengkap  maka  modul  akan  menampilkan  data  lengkap  perhitungan untuk modul.Tampilan modul untuk hasil lengkap dapat dilihat pada gambar di atas.
b. Kembali ke halaman depan dengan memilih pada link yang telah disediakan pada cell CDEF  9.  Jika  memilih  kembali  ke  halaman  depan  maka  modul  akan  kembali  ke halaman  depan  modul.  Setelah  kembali  ke  halaman  depan,  user  dapat  kembali memilih  pada  link  yang  akan  menampilkan  data  input  pada  modul  2.2  yang selanjutnya akan diberikan pilihan untuk mengetahui hasil/keluaran dari perhitungan modul 2.2.
Modul komputer ini secara keseluruhan ditampilkan pada Lampiran 1.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  telah  dibahas  pada  bab  IV,  maka  dapat  disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Dalam menanggapi masalah belum adanya tata cara rancangan campur bata ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC) didunia konstruksi, maka penelitian ini telah dilakukan dengan bertujuan  untuk  membuat  tata  cara  rancangan  campur  bata  ringan  Cellular  Lightweight Concrete (CLC) dan menyajikannya dalam bentuk modul komputer.
2. Dalam  penelitian  ini  telah  berhasil  dibuat  tata  cara  rancang  campur  bata  ringan  Cellular Lightweight  Concrete  (CLC),  yang  terdiri  atas  tiga  bagian,  di  mana  langkah-langkahnya dapat dilihat pada Lampiran 8 langkah-langkah dalam menentukan volume pasir dan volume semen,  menentukan  volume  air  untuk  campuran  dan  volume  air  untuk  foam  generator berdasarkan  boros,  sedang  atau  hematnya  ukuran  air  untuk  foam,  menentukan  volume  air untuk  foam  generator  dan  volume  air  untuk  campuran  berdasarkan  boros,  sedang  atau hematnya ukuran air untuk campuran.
3. Tata cara rancangan campur bata ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC) tersebut telah dibuat kedalam bentuk modul komputer yang terdiri atas tiga bagian modul, yaitu
a. Modul 1 dengan judul menentukan volume pasir (Vs) dan volume semen (Vc) untuk pembuatan 1 m 3 rancangan campur bata ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC) yang  bertujuan  untuk  membantu  user  dalam  menentukan  volume  pasir  (Vs)  dan volume semen (Vc).
b. Modul  2.1  dengan  judul  menentukan  volume  air  untuk  campuran  dan  volume  air untuk foam generator dalam pembuatan 1 m 3 rancangan campur bata ringan Cellular Lightweight  Concrete  (CLC)  berdasarkan  boros,  sedang  atau  hematnya  volume  air untuk  foam  yang  bertujuan  untuk  menentukan  volume  air  untuk  campuran  dan volume  air  untuk  foam  generator  berdasarkan  boros,  sedang  atau  hematnya  volume air untuk foam.
c. Modul  2.2  dengan  judul  menentukan  volume  air  untuk  foam  generator  dan  volume air  untuk  campuran  dalam  pembuatan  1  m 3 rancangan  campur  bata  ringan  Cellular Lightweight  Concrete  (CLC)  berdasarkan  boros,  sedang  atau  hematnya  volume  air untuk campuran yang bertujuan untuk menentukan volume air untuk foam generator dan volume air untuk campuran berdasarkan boros, sedang atau hematnya volume air untuk campuran.

## SARAN
Beberapa saran terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penelitian  ini  baru  dilakukan  untuk  membuat  tata  cara  rancangan  campur  bata  ringan Cellular  Lightweight  Concrete  (CLC),  sehingga  dianjurkan  agar  dilakukan  penelitian  yang sama untuk bata ringan jenis autoclaved aerated concrete (AAC).
2. Dalam  perhitungan  pada  modul  2.1  dan  modul  2.2  terdapat  beberapa  kombinasi  yang mendapatkan hasil di luar rentang, sehingga disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang meliputi rentang kekuatan yang lebih jauh sehingga bisa dibuat modul yang mencakup hasil di luar rentang tersebut.
3. Pada penelitian ini pengaruh gradasi pasir tidak ditinjau, sehingga disarankan agar dilakukan penelitian  lanjutan  tentang  pengaruh  gradasi  pasir  terhadap  tata  cara  rancangan  campur untuk membuat bata ringan jenis Cellular Lightweight Concrete (CLC).
4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menentukan taraf reliabilitas dari modul penelitian ini.
5. Modul  penelitian  ini  perlu  dibuat  untuk  lebih  mudah  digunakan  dengan  menggunakan microsoft excel macro atau aplikasi lainnya.

## Daftar Pustaka
Asrial  dan  Harijono.  2019.  Serat  Lontar  Sebagai  Bahan  Tambahan  Pada  Agregat  Bata  Beton Pejal.  Jurnal  Ilmiah  Teknologi  FST  Undana  Vol.  13,  No  1,  Edisi  Mei  2019(Asrial  & Harijono, 2019)
Badan Standar Nasional. 2002. SNI 03-2847-2002 (Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung). Jakarta: BSN (Badan Standardisasi Nasional, 2002)
Badan Standar Nasional. 2002. SNI 03-3449-2002 (Tata Cara Rencana Pembuatan Campuran Beton Ringan Dengan Agregat Ringan). Jakarta: BSN(SNI 03-3449-2002, 2002)
Badan  Standar  Nasional.  2004.  SNI  15-2049-2004  (Semen  Portland).  Jakarta:  BSN(SNI  15- 2049-2004, 2004)
Badan  Standar  Nasional.2000.  SNI  03-2834-2000  (Tata  Cara  Pembuatan  Rencana  Campuran Beton Normal). Jakarta: BSN(SNI 03-2834-2000, 2000)
Bhala, V.K. 2021. Uji Kuat Tekan Beton Normal dan Mortar Menggunakan Agregat Ndora dan Agregat  Aesesa  Kabupaten  Nagekeo.  Skripsi.  Program  Studi  Teknik  Sipil,  Fakultas  Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana. Kupang
Defenisi bata ringan dan Perbedaan bata ringan AAC dan CLC (Online).
http://mesinbata.co.id. Diakses 26 Februari 2021
Maryoto,  A.  2008.  Pengaruh  Penggunaan  High  Volume  Fly  Ash  Pada  Kuat  Tekan  Mortar. Jurnal Teknik Sipil Perencanaan, Vol 10, No 2.(Maryoto, 2008)
Ngabdurrochman. 2009. Makalah Teknologi Beton Ringan. From http://gie713.blogspot.com/2009/10/makalah-teknologi- betonngabdurrochman.html?m=1. Diakses 21 September 2019
Pah, J. J. S., Tulle, P. M., Bella, R. A., & Sina, D. A. T. (2022). HUBUNGAN FAKTOR AIR- SEMEN  DAN  FAKTOR  AIR-FOAM  TERHADAP  KUAT  TEKAN  DAN  BERAT VOLUME  BATA  RINGAN  CLC.  Jurnal  Teknik  Sipil,  11(2),  119-132.  Retrieved  from https://sipil.ejournal.web.id/index.php/jts/article/view/524
Parimbaha,  M.  2018.  Kuat  Tekan  Beton  Normal  dan  Mortar  Menggunakan  Agregat  Umalulu. Jurnal Teknik Sipil, Vol.VII, No. 2, September 2018(Hunggurami, Bunganaen, Parimbaha, & Tekan, 2018)
Silviati, S. 2016. Pengaruh Lama Waktu Pencampuran Terhadap Mutu Beton. Jurnal Kalibrasi- Karya  Lintas  Ilmu  Bidang  Rekayasa  Arsitektur,  Sipil,  Industri,  Vol  11(A.W.  Rieska, Warizman, dan Sumardi, 2016)
Tansajaya,  A  dan  Nadia,  K.  2008.  Studi  Pembuatan  Cellular  Lightweight  Concrete  (CLC) dengan  Menggunakan  Beberapa  Foaming  Agent.  Skripsi  Jurusan  Teknik  Sipil  dan Perencanaan Universitas Kristen Petra, Surabaya
Udiana,  I.  M.  2013.  Desain  Campuran  Air  dan  Semen  Pada  Pekerjaan  Grouting  Proyek Bendungan/Waduk  Nipah  Madura_Jawa  Timur.  Jurnal  Teknik  Sipil  Vol.  II.  No.  2, September 2013(Sipil, 2013)

## Lampiran  1  :  Modul  Komputer  Tata  Cara  Rancang  Campur  Bata  Ringan CLC
Tautan untuk mengunduh Modul Komputer: Tata Cara Rancang Campur Bata Ringan CLC:
https://drive.google.com/drive/folders/1DKHRZ0b1tNaG9f9z_U4MVU92rQLkazzf?usp=sharing